— 333 — 



« di analisi così concordanti, noi possiamo trarre profitto per stabilire, in quale 

 » rapporto stanno nei cementi le basi e gli acidi . . . » . 



Dopo quanto ho riportato a proposito dei tentativi infruttuosi di analisi 

 immediata eseguiti da Le Cliatelier, parmi evidente il minore valore della 

 2^ osservazione : 



<* Si è trascurato di determinare con saggi microchimici, o almeno con 

 « osservazioni microscopiche, la natura delle sostanze insolubili nell' acido 

 K cloridrico » . 



Quale importanza infatti avrebbe potuto avere questa determinazione, 

 consigliata ora per la prima volta, in un miscuglio di sabbia quarzosa e sili- 

 cati (') che alla temperatura elevata alla quale si cuociono i cementi ha 

 resistito all' azione della calce, è poi insolubile in acido cloridrico e non oltre- 

 passa ordinariamente il 3 % ? 



Quale parte può avere questo residuo nel fenomeno della presa, se non 

 quella di funzionare come materiale inerte? 



Nella 3^ obiezione il prof. Cossa non trova sufficientemente fondata la 

 conclusione dedotta dalle nostre analisi, che cioè la quantità di basi nei ce- 

 menti a lenta supera quella dei cementi a rapida, perchè abbiamo confron- 

 tato la media aritmetica del tenore percentuale di otto cementi a lenta con 

 quella corrispondente di soli quattro cementi a rapida presa e crede che 

 • qualora avessimo analizzato un egual numero di cementi per ogni serie, con 

 K molta probabilità la differenza sarebbe potuta riuscire di senso opposto " . 



Per seguire il suo consiglio, confrontiamo egual numero di cementi a 

 lenta e a rapida presa, forniti dalle medesime fabbriche (-). 



COMPONENTI 



Società 



anonima 



r. Gavelli 



SchifFerdecker 



Bapporto tra le basi 

 e gli acidi 



in tutti i campioni 

 di cementi 

 analizzati (3) 



lenta 

 l^qualità 



rupi da 



lenta 



rapida 



lenta 



rapida 



SiO, 



20,26 



21,09 



20,18 



28,76 



19,16 



19,83 







Al. 0, 



9,44 



10,41 



8,88 



10,06 



9,00 



10,20 







Fe^ 0, 



1,07 



1,02 



1,99 



1,08 



2,10 



2,00 







CaO 



64,01 



60,69 



64,05 



55,92 



60,04 



57,85 







MgO 



1,01 





0,70 



0,80 



0,86 



1,00 



lenta 



rapida 



Ca 0 + Mg 0 

 Si -f O3 + Fe, O3 



2,68 



2,36 



2,67 



2,04 



2,69 



2,43 



2,55 



2,21 



(1) Fresenius, Traité d'analyse chimique, pag. 859. 



(*) Omettiamo quelli di Marchino, perchè, come abbiamo fatto rilevare nel nostro 

 lavoro di analisi, il cemento a lenta ha una composizione del tutto speciale. 



(3) Eccettuato quello di Marchino a lenta, e se anche di esso si tien conto, il rapporto 

 diventa 2,44. 



